Fichte. Holz aus verschiedenen Jahreszeiten. Holz mit Wasser ausgelaugt 



93 



Bezeichnungf der Stoffe 



Roh- 

 asche 



In der 

 Rohasche: 



Sand 



und 



Kohle 



Kohlen- 

 säure 



Rein- 

 asche 



In 100 Theilen der Reinasche: 



KiO NaaO 



CaO 



Fes 03 P2O5 SOi 



SiO« Cl 



0,12 

 0,01 

 0,07 

 0,05 

 0,07 

 0,02 

 0,17 

 0,02 

 0,10 

 0,02 

 0,12 

 0,04 



D. Fichtenholz, mit Wasser ausgelaugt. 



0,05 

 0,02 



0,03 



I II 



C. Ficliteuholz aus verschiedeneu Jahreszeiten. Nr. 1—12. J. Schröder: Tharander Forst!. Jahrb., Bd. XXIV, 

 S. 177—202, 1874. Bei der Kieselsäure waren Spuren von Kohle vorhanden. In Procenten der Reinasche wurde noch gefunden- 



Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 



MnsOi . . . pCt. 17,33 35,31 23,21 21,03 22,17 32,38 22,32 25,78 19,75 33,85 22,77 23,41 

 Die Zahlen für Gesammtholz sind aus den bei Aussen- und Innenholz direct gefundenen berechnet worden. Die Bäume 

 waren sämmtlich etwa 100jährige Fichten von gleichem Standort (Boden: Grandiges Verwitterungsproduct eines sehr quarzreichen 

 Thonschiefers im Tharander Revier). In jedem Monat wurden zwei Bäume gefällt; der Wassergehalt des frischen Holzes war 

 durchschnittlich : 



März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. 

 pCt. 39,60 43,55 36,29 39,50 37,05 39,84 40,46 40,14 41,29 38,66 42,17 39,51 

 Wenn man je 3 Monate zusammenfasst: Frühjahr = März, April und Mai, Sommer = Juni, Juli und August, Herbst 

 = September, October und November, Winter = December, Januar und Februar, so erhält man: 



Frühjahr Sommer Herbst Winter 



Wasser pCt. 39,81 38,80 40,63 40,11 



Ferner in 1000 g der bei 100° C. getrockneten Masse, durchschnittlich für Gesammtholz berechnet: 



Gesammt-Stickstoff . . . . g 



Davon in Wasser löslich . „ 



Zucker „ 



Harz, Wachs etc , 



Rohasche, völlig ausgebrannt „ 

 Die hier zuletzt angedeuteten Bestimmungen sind von Ulbricht ausgeführt worden. In 10000 ^r Trockensubstanz 

 waren durchschnittlich enthalten: 



K,iO Na20 CaO MgO Fe-Oa Mn304 PxOs SOi Stickstoff" Zucker Harz etc. Rohasche 

 Innenholz . . . g 3,43 0,40 6,69 2,26 0,12 5,11 0,08 0,49 18,93 2,72 218,3 23,28 

 Aussenholz. . . „ 4,58 0,27 6,58 2,02 0,22 5,23 0,86 0,88 19,43 6,28 194,0 23,92 



D. Fichtenholz mit Wasser ausgelaugt. Nr. 1—9. J. Schroeder: Tharander forstl. Jahrb., Bd. XXIV, S, 55. 1874. 

 An Mn304 ergab sich in Procenten der Reinasche; 1 = 20,79, 2 = 24,64, 3 = 3,76, 4 = 21,49, 5 - 26,27, 6 = 24,07 , 7 = 8,88, 



